﻿-12- 



Mineralogie. 



nur daß bei den neueren Funden beide Individuen gleich groß und an den 

 Enden pyramidal ausgebildet sind. Verf. schlägt vor, diesen Typus nach dem 

 Fundort als Estereitypus zu bezeichnen. Auch zwei Z^dUinge nach dem 

 japanischen Gesetz (nach | [1122)] fanden sich an derselben Lokahtät. 



J. Uhlig. 



J. Knett: Beiträge zur Geologie von Böhmen. I. Über das 

 Alter der Pfahlquarzbildungen im westlichen Böhmen. (Lotos. 

 1911. p. 267—275. Mit 2 Textfig.) 



Am Krudumberge im Elbogener Bezirke fand Verf. im Pfahlquarz Ab- 

 drücke nach (2131) von Calcit, ferner auch in Amethystaggregaten eme Zick- 

 zacklinie aus kristallinem weißen Quarz, die durch ihre spitzen Winkel eben- 

 falls auf früher vorhandene Calcitskalenoeder hindeutet. 



Für das Alter des Pfahlquarzes ist der Fund eines Amethystgangfragmentes 

 von Bedeutung, das Verf. zmschen Neu- und Altsattel im oligocänen Quarz- 

 sandsteine gesammelt hat; die Pfahlquarzbildungen sind somit wenigstens 

 alttertiär. F. Slavik. 



Matsusuke Kobayashi: On the composition of Thorianite. 

 (Science Reports of the Töhoku Imperial University Sendai, Japan. 1. Heft 3. 

 1912. p. 201—206; vergl. u. a. auch: dies. Jahrb. 1912. II. -184-, -185-.) 



Die Zusammensetzung des Thorianit stimmt nach den bisherigen Analysen 

 z. T. wenig überein, und ebenso einige andere Eigenschaften. Prof. Ogawa 

 stellt danach besonders auf Grund mechanischer Untersuchung 3 Varietäten 

 auf, die er als a-, ß- und /-Thorianit bezeiclmet. «-Thorianit ist schwarz und 

 würfelig und G. = 9 ca. /^-Thorianit ist glänzender und feiner, die KristaUiorm 

 ist öfters unbestimmt, der Ti-Gehalt ist groß und G. = 6 ca. y-Thorianit gleicht 

 sehr der «-Varietät in Kristallform und Dichte, aber die Farbe ist gelbhch- 

 braun. Verf. hat diese drei Varietäten analysiert nach eingehend beschriebenen 

 Methoden und folgende Zahlen erhalten: 



7 ß « 



G 9,245 9,229 9,073 



ThOg 58,37 59,48 78,00 



(Ce, La, Di)2 0, . . . 1,05 0,91 1,41 



Sc2 O3 ...... 0,12 0,11 0,46 



U3 Og 33,27 33.24 14,54 



PbO ...... . 3,80 3,76 2,66 



Fe.Og 1,83 0,79 1,54 



CuO 0,02 0,03 0,02 



SiO, 0,20 0,18 0,20 



TiO^ 0,88 — — 



ZrO^ ...... . 0,15 0,09 . 0.09 



Al,03 0,03 0,04 0,15 



Mn 0" Spur — — 



Glühverlust . . . . 0,61 (V70 1,12 



100,33 99,33 100,19 



